SÉANCE DU I ) JUIN 1921. l493 



descendante ('). On conroil, d'après ce qni précède, que l'influence de ces 

 facteurs est variable suivant les aciers et pour un même acier suivant l'état 

 initial ('). 



Si Ton n'oblienlpasTaustéuite homogène au chaulYage, la trempe ne pourra 

 fournir qu'un complexe de martensites à concentration inégale en carbone. 

 On s'explique ainsi les points multiples Ar" à basse température observée 

 dans les aciers pour lesquels la mise en solution du carbure est très lente 

 (aciers chrome-tungstène, aciers nickel-chrome). 



CHIMIE ORGANK^UE. — Sur fa (lés/ivdratation du phényl-i-itiméthyl- 

 1.1-hutnnol-i et du diphènyl-\.?)-dimèthyl-'i.i-piopanol-\. Note de 

 M"*" Jeanne Apolit, présentée par M. A. Haller. 



MM. Haller et Bauer ont donné une méthode générale de- préparation 

 des trialcoylacélophénones au moyen de l'amidure de sodium et des halo- 

 génures alcooliques (^). ils ont, entre autres, préparé diverses célones 

 répondant à la formule générale 



C'II^— CO-C— R2, 



\r, 



R,, Ro, R3 étant des radicaux gras ou aromatiques. 



La réduction de ces cétones, au moyen du sodium et de féthanol, donne 



des alcools de la forme 



/H. 

 C''H'-CH011-C— R2, 



\R3 



qui, par déshydratation, conduisent à des carbures dont la formation ne 

 peut s'expliquer que par la migration d'un radical. 



M. Haller et M™" Ramart ont étudié les transpositions accompagnant la 



(') On peut ainsi réaliser une auslènite homogène à haute température tout en ne 

 trempant qu'à température aussi basse que possible, ce qui oITre tous les avantaf^es au 

 point de vue tapures et déformation. L'écart entre les températures de chaullage et de 

 trempe peut être très grand dans les aciers spéciaux (600° pour des tôles minces en 

 acier nickel-chrome). 



('-) Voir A. PoRTEViN et \ . Bernard, Rev. Mél., t. 12, 1916, p. 147. 



(') Comptes rendus, t. Ii8, 1909, p. 70. 



